Künstlich krystallisirter Kohlenstoff. 47 



bedeckte sich mit einer sehr dünnen Lage von einer grauen, 

 halb metallisch glänzenden, kaum ablösbaren Substanz, 

 die sich als Phosphortitan erwies. Es ist ausgezeichnet 

 durch den ganz ausserordentlich blendenden Glanz, mit 

 dem es auf schmelzendem Salpeter oder chlorsaurem Kali 

 verbrennt. 



Durch Glühen eines Gemenges von Titansäure, Phos- 

 phorsäure und Kohle im Kohlentiegel bei Nickelschmelz- 

 hitze konnte dieses Phosphortitan nicht erhalten werden. 

 (Ann. d. Chem. u. Pharm. N. R. Bd. IL H. 3.) B. 



Künstlich krystallisirter Kohlenstoff. 



Despretz theilt als Resultate von Versuchen Folgen- 

 des mit: Als in einem luftleeren Räume ein Kohlencylinder 

 (aus reiner Zuckerkohle) einem aus Platin bestehenden 

 Drahtbüschel unter 5 — 6 Centimtr. Abstand gegenüber- 

 gestellt und ein kräftiger Inductionsstrom anhaltend über- 

 geleitet wurde, so dass ein elektrischer Lichtbogen fort- 

 während zwischen der Kohle und dem Platin vorhanden 

 war, zeigte sich nach vierwöchenllichern Ueberströmen der 

 Elektricität an den Platindrähten ein Absatz von Kohle, 

 welcher theilweise unter 30maliger Vergrösserung krystal- 

 linische Structur, durchscheinende Octaederfragmente zu 

 erkennen gab; dieser krystallinische Absatz erwies sich 

 gegen Rubin als in der Härte dem Diamantpulver meistens 

 sehr nahestehend. Rei einem ähnlichen Versuche, wo dem 

 Kohlencylinder eine polirte Platinplatte gegenüber gestellt 

 wurde, schied sich an dieser nichts Krystallinisches ab. 

 Als ein Kohlencylinder als positives Polende und ein Pla- 

 tindraht als negatives in schwach angesäuertes Wasser 

 gestellt und der Strom einer schwachen Daniel'schen Rat- 

 terie während länger als 2 Monaten hindurchgeleitel wurde, 

 zeigte sich der Platindraht am negativen Pole mit einer 

 schwarzen Schicht bedeckt. Als mit Alkohol verdünnter 

 flüssiger Chlorkohlenstoff etwa 6 Monate hindurch der 

 Einwirkung eines schwach elektrischen Stromes unter- 

 worfen wurde, überzog sich das aus Kupfer bestehende 

 positive Polende mit grünlichen Krystallen, das aus Pla- 

 tin bestehende negative Polende mit einer bräunlichen 

 warzenförmigen, einzelne glänzende Flächen zeigenden Sub- 

 stanz, welche an Härte dem oben besprochenen krystal- 

 linischen Körper nahe kam. (Annal. der Chem. u. Pharm. 

 Bd. 88. 2.) B. 



